398 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



XIII. Nr. 34. 



Zusammensetzung dieser 4 Etagen ist aus nachstehender 

 Tabelle ersichtlich: 



Die genannten Abraumsalze haben sich vermuthlich 

 primr aus dem Meerwasser abgeschieden und finden sich 

 berall; zu ihnen gehrt noch der Boracit 2 Mg 3 B 8 15 

 + MgCl 2 nnd vielleicht der Douglasit, 2 KCl, FeCl 2 

 + 2 H 2 0. Daneben existirt noch eine grosse Zahl von 

 secundr entstandenen Abraumsalzen, die meist nur local 

 auftreten, und von denen der Kainit, KCl, MgS0 4 + 3H 2 0, 

 der Sylvin, KCl, der Tachhydrit CaMg 2 Cl 6 + 12H 2 0, 

 der Schnit, K 3 Mg(S0 4 ) 2 + 6H 2 0, der Reichhardtit, 

 MgS0 4 + 7H 2 0, der Bischofit, MgCl 2 + 6H 2 die wich- 

 tigsten sind. 



Das Steinsalzlager ist bedeckt vom Salzthon, der 

 6 10 m mchtig ist, und in welchem im Douglasschacht 

 der Glauberit (Na 2 Ca(S0 4 ) 2 ) gefunden ist. Darber 

 lagert eine an ihrer unteren Flche glatte, an der oberen 

 wellenfrmig gebogene Anhydritdecke von 40 120 m 

 Strke und ber dieser das weniger ausgedehnte obere 

 Steinsalz, welches durchsichtig, weiss und anhydritfrei 

 ist, und in welchem man in Neu-Stassfurt den nesterfrmig 

 auftretenden, dem Polyhalit hnlichen Krugit, 4CaS0 4 , 

 K 2 S0 4 , MgS0 4 + 2H 2 gefunden hat. 



Die Verarbeitung des Rohcarnallits (Zusammen- 

 setzung s. obige Tabelle) mit durchschnittlich 16% Chlor- 

 kalium beginnt mit dem Zerkleinern des gefrderten Salzes 

 in Steinbrechern und Mhlen, die hnlich den Kaffee- 

 mhlen construirt sind. In Lsekesseln von 12 cbm In- 

 halt wird das zerkleinerte Salz mit der durch Dampf zum 

 Sieden erhitzten Lselauge etwa 30 Minuten erhitzt. Die 

 Lselauge entsteht whrend der weiteren Verarbeitung des 

 Carnallits namentlich aus den Decklaugen und fhrt das 

 beim Decken aufgelste Chlorkalium dem Betriebe wieder 

 zu. Sie enthlt etwa 15% Chlonnagnesium, 13% Chlor- 

 natrium, 5% Chlorkalium, 1,8% Kaliunisulfat, Ihr Gehalt 

 von Chlorniagnesiuui verhindert die Auflsung des Kieserits, 

 ihr Gehalt an Chlornatrium eine zu reichliche Auflsung von 

 Kochsalz. Die entstehende Rohlsung wird geklrt, 

 d. h. durch Absitzenlassen namentlich von Tuonschlamm, 

 Kieserit u. s. w. befreit und erkaltet dann in grossen, 

 eisernen Krystallisationsgefssen von 4 8 cbm Inhalt. 

 In diesen scheidet sich das Chlorkalium aus, zunchst als 

 unreines Bodeusalz, spter als reineres Wandsalz (sog. Chlor- 

 kalium I). Aus dem aus den Lsekesselu entfernten Rck- 

 stand wird durch kaltes Wasser der Kieserit ausgewaschen, 

 der dabei mit fortgewaschene Anhydrit in rotirenden Sieben 

 vom Kieseritschlamm getrennt und dieser auf Block- 

 kieserit verarbeitet. Der Lserckstand, (wesentlich 

 Steinsalz und Anhydrit) gelangt in den Schacht zurck. 

 Der beim Klren der Auflsung entstandene Klrschlamm 

 wird in Filterpressen abgepresst, die Lsung in die Kry- 

 stallisirgefsse geleitet, der Pressschlanim auf Dnge- 

 mittel verarbeitet. Das Chlorkaliuni I wird durch Decken 

 vom Chlornatrium befreit. Die Mutterlauge vom Chlor- 



Rohcarnallit 



mit siedender Lselauge ausgelaugt. 



^ 



Rckstand mitkaltem 

 Wasser ausgewaschen 



Rohlsung 



wird heiss geklrt 



Lse- 

 rckstand 



Kiesorit- 

 schlamm 



Y 

 LBerttck- 

 st am! kommt 



ill den Schacht 

 zurck 



Klarsehlamm wird 



in Filterpressen 



abgepresst 



Press- 

 schlamm 



Y 

 Klockkie- 

 serit zur 

 Itittersalz- 

 bereitung 



>-Klaro Lsung er- 

 kaltet in Krystalli- 

 sationsgofssi-n 



Klare Lsung 



zum grsseren Theil 

 eingedampft; dabei 

 scheidet sich Bhnen- s , 

 salz aus. Die Lsung/S 

 erkaltet in Krystal-/ 

 lisationsgefssen. 



Chlorkalium I 

 wird gedeckt 



zum kleineren 

 Theil zur L- 

 selauge ver- 

 wendet 



Decklange 



Endlauge 



Y 

 mit verunrei- 

 nigtem Cnlor- 

 kaiium ver- 

 mischt, als 

 Dngemittel 

 verkauft. 



Knstlicher Car- 

 nallit; wird in 

 Wasser gelst, 

 dann krystallisirt 



Gedecktes 



Produkt wird 



getrocknet 



Mutterlange 



( Ihlorkalium 11 



gedeckt und 

 getrockmt 



Lselange 



Endlauge dient 



zur Herstellung 



von Brom 



Y 



Chlorkalium 



